SÉANCE DU lO JUILLET IQoS. 123 



Sur troncature /;-, la figure est analogue, mais deux des bras de la croi\ sont moins 

 dévelopjics que les autres. Les axes de symétrie se réduisent à un seul. 



Sur troncature a', la figure est complexe et délicate. Elle comporte ti-ois axes de 

 symétrie re'^pectiyement parallèles aux trois hauteurs du triangle équilatéral. Sur 

 chacun des axes, on peut trouver : i" entre le point d'impact et langle de la tronca- 

 ture auquel aboutit la hauteur considérée, des lignes à peu près droites et parallèles à 

 la base opposée; 2° entre cette base et le point d'impact, des lignes conjuguées se 

 détachent de Taxe, comme des branches, et ont d'abord l'apparence de spirales qui, 

 prolongées, se recourbent en s'enveloppant contre les deux axes de symétrie adja- 

 cents. Les prolongements de deux systèmes peuvent aussi se souder après inflexion. 

 Du reste, la figure n'est jamais complète sur une empreinte isolée : certaines parties 

 manquent, que l'on trouve sur d'autres empreintes de la même face. 



Sur troncature a^, il ne reste qu'un axe de symétrie, perpendiculaire à la base du 

 triangle isoscèle. La figure représente assez bien un papillon dont les ailes sont nor- 

 males à l'axe; le corps, parallèle à cet axe, est strié de lignes parallèles à la base du 

 triangle et, de l'autre côté de l'impact, c'est-à-dire vers celle base, se détachent de 



grandes antennes qui vont rejoindre les ailes. 

 1 

 Sur troncature n^, on n'a également qu'un seul axe de symétrie, encore perpendicu- 

 laire à la base du triangle isoscèle. La figure est formée de deux nappes à peu près cir- 

 culaires : celle qui est placée à l'opposé de la base par rapport à l'impact est de beau- 

 coup plus grande et plus nette que l'autre. 



En résumé, les figtires de pression sont caractérisliques, avec une cer- 

 taine approximation, de l'orientation cristallographique d'une coupe don- 

 née, au même titre que les figures de corrosion, et dépendent comnie elles 

 de la symétrie du cristal et de sa structure intime. 



Elles ])euvent donc être la base d'une nouvelle méthode générale d'inves- 

 tigation permettant d'aborder les problèmes suivants : 



1° Différencier par certaines particularités spécifiques deux corps cris- 

 tallisant dans le même système. 



2° Orienter cristallographiquement une coupe de direction inconnue. 

 Cette donnée peut être d'une utilité jjraliqne, la fragilité du fer et des 

 aciers doux étant liée à la position des clivages du cube et les recherches 

 de Stead ayant prouvé que le laminage peut exercer, dans certaines condi- 

 tions restées complètement obscures, une influence sur l'orientation cris- 

 tallograpliique des grains. 



3° Obtenir une mesure de l'écrouissage. Toutes choses égales d'ailleurs, 

 les figures sont plus petites sur métal écroui que sur métal recuit. 



4° Obtenir îles renseignetiients sur les processus de la déformation des 

 cristaux plastiques. Si, par exemple, on plie à bloc autour d'un axe qua- 

 ternaire une bande de 3""" de largeur, découpée dans un cristal de fer, et 



